7° ER DE DE 
a .- 
AT 
Verbleib des Arsencks.bei der Glasfabrikation. 69 
lösende Einwirkung von Wasser auf Glas in sehr be- 
schleunigter und vermehrter Weise statt findet, wenn 
' man das Glas fein gepulvert mit Wasser behandelt. Die 
' Einwirkung von Wasser und Säuren auf Glaspulver ist 
nichts Anderes als eine der Vervielfältigung der Berüh- 
rungsflächen entsprechende Multiplication derjenigen Ein- 
wirkung, welche. dieselben Flüssigkeiten auf das Glas im 
nicht zerkleinerten Zustande ausüben. Die Methode ist 
also geeignet, die Existenz einer solcher Einwirkung in 
bedeutend vergrössertem Maassstabe zur Erscheinung zu 
bringen. 
100 Grm. Glaspulver wurden mit destillirtem Was- 
ser 24 Stunden lang digerirt, die Flüssigkeit abfiltrirt 
und der Rückstand ausgewaschen; derselbe wurde sodann 
mit verdünnter Salzsäure 24 Stunden digerirt, die Flüs- 
sigkeit abfiltrirt und der Rückstand mit Wasser aus- 
gewaschen. 
Der wässerige Auszug des Glaspulvers, stark alka- 
lisch reagirend, wurde zu 200 Cubikcentim. verdünnt und 
hiervon 50 Cubikcentim. zur qualitativen Untersuchung 
überhaupt und 150 Cubikcentim. zur Prüfung auf Arsen 
benutzt. 50 CC. bedurften zur Neutralisirung 1,9 CC. 
Normalsalpetersäure, mithin sind 0,059 Grm. Natron in 
50 CC. oder im Ganzen 0,236 Grm. Natron vom. Wasser 
aufgelöst. Beim Abdampfen der neutralisirten Flüssig- 
keit bleibt ein beträchtlicher Rückstand, welcher mit Salz- 
säure eingetrocknet und mit Wasser behandelt, Kiesel- 
säure ungelöst hinterlässt. In der Lösung bringt Chlor- 
baryum einen geringen Niederschlag hervor. In der mit 
Ammoniak gesättigten Lösung bringt weder Schwefel- 
ammonium noch oxalsaures Ammoniak einen Niederschlag 
hervor. In 150 CC. der angesäuerten Lösung brachte 
Schwefelwasserstoff keinen Niederschlag hervor. Das 
Wasser löst demnach aus dem Glase Natron und Kiesel- 
säure, so wie eine Spur schwefelsaures Natron. Der salz- 
saure Auszug des Glaspulvers wurde mit Schwefelwasser- 
stoff behandelt und der reichliche Niederschlag von schwarz- 
